Analisis Kuat Tekan Beton Menggunakan Agregat Lokal di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas
Ein Javier Antonia 1 , Apria Brita Pandohop Gawei 2 , Okta Meilawaty 3 , Rudi Waluyo 4 , Lendra 5
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia * Koresponden email : einjavierant@gmail.com Diterima: 23 Oktober 2023 Disetujui: 9 November 20232

## Abstract
Concrete compressive strength analysis is an important process in designing and making quality concrete. Selection of appropriate and high-quality local aggregates, as well as accurate aggregate testing, can help optimize the strength of the concrete produced. In Tewah District, Gunung Mas Regency, there are many stretches of local aggregate in the form of stone and sand on land and in rivers. However, it is necessary to study whether the quantity and quality of concrete is sufficient if used as a civil construction material. So, it is necessary to carry out research to determine the compressive strength of concrete. This research aims to determine the compressive strength of concrete from the use of local aggregates originating from Tewah District, Gunung Mas Regency. The research method used is experimental research. The research results for  the  compressive  strength  value of  7 day old  concrete  averaged  207,950  kg/cm2,  the  average  quality value of 28 day old concrete was 145,390 kg/cm2, the quality of 56 day old concrete was 136,303 kg/cm2, the compressive strength results of the concrete experienced a decrease in quality. plan, this is because the water used for mixing and soaking the concrete is peat water or water with a low pH. Keywords: concrete, local aggregate, compressive strength of concrete, gunung mas district

## Abstrak
Analisis kuat tekan beton adalah proses penting dalam merancang dan membuat beton yang berkualitas. Pemilihan agregat lokal yang tepat dan berkualitas, serta pengujian agregat yang akurat, dapat membantu mengoptimalkan kekuatan beton yang dihasilkan. Di Kecamatan Tewah  Kabupaten Gunung Mas banyak terdapat    hamparan  agregat  lokal  berupa batu  dan pasir  yang  berada  di darat  maupun  di  sungai. Namun perlu  dikaji  apakah  memenuhi  kuantitas  dan  mutu  beton  jika  dipakai  sebagai  bahan  konstruksi  sipil. sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kuat tekan beton dari penggunaan agregat lokal yang berasal dari Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen. Hasil penelitian untuk nilai kuat tekan beton umur 7 hari rata-rata 207,950 kg/cm2, nilai mutu beton umur 28 hari rata-rata 145,390 kg/cm2, mutu beton umur 56 hari 136,303 kg/cm2, hasil kuat tekan beton mengalami penurun dari mutu rencana, hal ini disebabkan oleh air yang digunakan untuk pencampuran dan perendaman beton adalah air gambut atau air dengan pH rendah.
Kata Kunci: beton, agregat lokal, kuat tekan beton, kabupaten gunung mas

## 1. Pendahuluan
Kuat  tekan beton  adalah  salah  satu  sifat  mekanik  penting  yang perlu  diperhatikan pada  campuran beton. Agregat lokal merupakan bahan baku utama dalam campuran beton, oleh karena itu penting untuk melakukan analisis kuat tekan beton menggunakan agregat lokal saat merancang dan membuat beton yang berkualitas [1]. Pertimbangan penting dalam analisis kuat tekan beton menggunakan agregat lokal adalah karakteristik fisik dan mekanis agregat tersebut, termasuk ukuran, bentuk, porositas, gradasi, dan kekuatan tekan minimum. Analisis tersebut harus mencakup identifikasi dan pemilihan agregat lokal yang cocok dan berkualitas,  serta pengujian agregat untuk memastikan kepatuhan agregat terhadap standar industri yang berlaku. Pemilihan agregat lokal yang tepat akan membuat hasil analisis kuat tekan lebih akurat dan realistis [2].
Di Kecamatan Tewah  Kabupaten Gunung Mas ini banyak terdapat  hamparan agregat lokal berupa batu  dan  pasir  yang  berada  di  darat  maupun  di  sungai[5].  Namun  perlu  dikaji  apakah  memenuhi  untuk dipakai  sebagai  bahan  konstruksi  sipil  [6].  Pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Tewah  Kabupaten Gunung Mas sering kali dilalukan dengan memanfaatkan agregat lokal yang ada di Sungai Jalungen, karena mempertimbangkan biaya mobilisasi agregat yang tinggi jika didatangkan dari luar daerah [7]. Perencanaan
suatu  beton  dituntut  adanya  hasil  perencanaan  yang  menghasilkan  beton dengan kuat  tekan  yang  sesuai dengan yang dinginkan, material alam untuk membuat suatu beton mampu didapatkan dari pegunungan, sungai dan pantai. Karakteristik dari agregat sangat mempengaruhi kuat tekan beton yang dihasilkan sebab agregat merupakan lebih dari 50% bahan pengisi dalam pembuatan beton (Prayuda & Pujianto, 2018)[8].
Banyak parameter yang mempengaruhi kekuatan tekan beton, Kekuatan tekan adalah kapasitas dari suatu  bahan  atau  struktur  dalam  menahan  beban  yang  akan  mengurangi  ukurannya  [9].  Mengingat pentingnya  beton  sebagai  bagian  dari  konstruksi  yang  memikul  beban,  maka  beton  harus sesuai  dengan standar spesifikasi yang telah ditentukan, Standar spesifikasi beton mengacu pada kuat tekan dan koefisien bahan beton yang tentunya memiliki kualitas beton yang berbeda-beda [10].
Terkait  hal  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  analisis  kuat  tekan  beton  menggunakan agregat  lokal  Di  Kecamatan  Tewah  Kabupaten  Gunung  Mas.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan masukan bagi Pemerintah dan kontraktor dalam menyusun perencanaan suatu pekerjaan bangunan sipil dan untuk  meningkatkan  pemakaian  agregat  lokal  hasil  endapan  sedimen  sungai  yang  berada  di  Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

## 2.   Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  eksperimen.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan/Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya. Lokasi pengambilan material agregat halus yang menjadi objek penelitian berasal dari Sungai Jalungen di Desa  Tewah  Kecamatan  Tewah  Kabupaten  Gunung  Mas  dan  pengambilan  material  agregat  kasar  yang menjadi objek penelitian berasal dari Batu Nyiwuh Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
Pemeriksaan sifat fisik agregat berdasarkan SNI, antara lain yaitu :
a. Pemeriksaan berat volume.
b. Pemeriksaan kadar lumpur.
c. Pemeriksaan kadar air (SK.SNI.M-11-1989-F).
d. Pemeriksaan analisa saringan (SNI ASTM C136:2012).
e. Pemeriksaan berat jenis  (SK.SNI.M-09-1989-F).
f. Pemeriksaan keausan  (SK.SNI.M-02-1990-F).
Alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu :
a. Satu set saringan standar pemeriksaan sni-2010 divisi 7 revisi 3.
b. Timbangan digital dan timbangan manual dengan kapasitas 20 kg.
c. Mistar ukur.
d. Mesin los angeles dan bola baja.
e. Oven yang dilengkapi pengaturan suhu.
f. Keranjang kawat dengan ukuran 3,35 mm (no.6) atau (no.8) dengan kapasitas kira kira 5 kg.
g. Wadah baja berbentuk kubus dan tongkat pemadat.
h. Talam berkapasitas besar dan berkapasitas kecil.
i. Cetakan silinder berukuran diameter 150 mm dengan tinggi 300 mm.
j. Sendok semen dan pengaduk semen.
k. Mesin uji kuat tekan beton (compress test machine).
l. Ember, gelas ukur dan labu ukur.
m. Alat uji slump beton.
Setelah  bahan-bahan  penyusun  material  selesai  diuji  dan  memenuhi  persyaratan  sebagai  bahan penyusun  beton  makan  dapat  dilakukan  pembuatan  benda  uji  dengan  perencanaan  beton  umum.  Pada penelitian ini digunakan metode perencanaan campuran adukan beton sesuai dengan standar SNI-03-2834- 2000. Salah satu tujuan penelitian digunakan perencanaan campuran beton dengan standar SNI-03-2834- 2000 adalah untuk menghasilkan beton yang mudah dikerjakan dan sesuai dengan standar pengerjaan yang ada di Indonesia.
Benda uji dibuat menggunakan cetakan berbentuk silinder ukuran diameter 15 cm dengan tinggi 30 cm  yang  berjumlah  9  buah.  Perendaman  benda  uji  akan  dibagi  menjadi  tiga  variasi  dan  masing-masing berjumlah tiga benda uji,  yaitu 7 hari, 28 hari dan 56 hari.
Pengujian Slump dilakukan untuk menentukan kekakuan dari campuran beton segar (fresh concrete) untuk menentukan tingkat workability-nya. Kekakuan dalam suatu campuran beton menunjukkan berapa banyak air yang digunakan. Target slump rencana sesuai mix design adalah  60-180  mm. Pengujian  slump dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh SNI 03-2834-2000.
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  setelah  benda  uji  berumur  sesuai  dengan  rencana  pengujian  yang telah  ditentukan  maka  akan  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  menggunakan  standard  ASTM  C39  –  86 “Standard  Test  Method  for  Compressive  Strength of  Cylindrical  Concrete  Specimens”.  Kekuatan  tekan beton  adalah  beban  persatuan  luas  yang  menyebabkan  beton  hancur.  Pengujian  kuat  tekan  beton  akan dilakukan setelah beton berumur 7 hari, 28 hari dan 56 hari.
Beban yang bekerja akan terdistribusi secara kontinu melalui titik berat penampang sepanjang sumbu longitudinal dengan tegangan sebesar :
fci = P/A ……………………………………………………………………………………………(1)
Keterangan :
fci = Kekuatan tekan silinder beton P = Beban tekan maksimum (N) A = Luas penampang benda uji (cm2/mm2)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hasil pengujian sifat fisik agregat
Di dalam pemeriksaan agregat baik agregat kasar maupun agregat halus dilakukan di Laboratorium mengikuti  panduan  dari  SNI  tentang  pemeriksaan  agregat  serta  mengikuti  Buku  Panduan  Praktikum Teknologi Bahan Program Studi Teknik Sipil Universitas Palangka Raya. Hasil pemeriksaan agregat halus dan agregat kasar sesuai dengan standar pemeriksaan SNI dan SII.
Tabel 1. Hasil Pengujian sifat fisik agregat No. Jenis Test Satuan Jenis Sampel Agregat Kasar Agregat Halus 1. Kadar Lumpur % 0,80 1,34 2. Kadar Air % 0,53 2,51 3. Berat Volume Padat Kg/lt 1,523 1,624 Goyangan Kg/lt 1,453 1,591 Lepas Kg/lt 1,393 1,488 4. Apparent Spec. Gravity 2,64 2,71 Bulk Spec. Gravity (Kering) 2,59 2,52 Bulk Spec. Gravity (SSD) 2,61 2,59 Penyerapan Air % 0,66 2,80 5. Analisis Saringan mm Uk. 37,5 mm Zona I 6. Keausan % 23,97 - Sumber: Data penelitian (2022)

## 3.2. Perencanaan Bahan Campuran Beton f’c 20 Mpa
Berdasarkan hasil pemeriksaan sifat fisik agregat maka didapatkan bahan pekerjaan beton untuk 1 m 3 , dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Koefisien bahan pekerjaan beton mutu f’c 20 Mpa
No Jenis Bahan Jumlah Satuan 1. Semen 388,8 kg/m 3 2. Air 182,162 lt/m 3 3. Agregat Halus 878,547 kg/m 3 4. Agregat Kasar 1320,291 kg/m 3 Sumber: Data Penelitian (2022)

## 3.3. Pembuatan Benda Uji
Dalam penelitian ini menggunakan silinder sebagai benda uji dengan  ukuran 15 x 30 cm, jumlah benda uji yang dibuat adalah sebanyak 9 benda uji.

## 3.4. Slump Test
Pengujian  slump  dilakukan  dengan  kerucut  abrams  dengan  cara  mengisi  kerucut  abrams  dengan beton segar sebanyak 3 lapis, tiap lapis kira–kira 1/3 dari isi kerucut pada tiap lapisan dilakukan penusukan
sebanyak 25 kali, tongkat penusuk harus masuk sampai bagian bawah tiap–tiap lapisan setelah pengisian selesai ratakan permukaan kerucut lalu angkat cetakan dengan jarak 300 mm dalam waktu 5 ± 2 detik tanpa gerakan lateral atau torsional. Selesaikan seluruh pekerjaan pengujian dari awal pengisian hingga pelepasan cetakan tanpa gangguan dalam waktu tidak lebih 2,5 menit, ukur tinggi adukan selisih tinggi kerucut dengan adukan adalah nilai dari slump.
Tabel 2 . Hasil Pengujian nilai slump No. Variasi Tinggi Slump 1 2 3 Rata - rata 1. Beton Normal 40 mm 30 mm 40 mm 36,6 mm Sumber: Data Penelitian (2022)
Gambar 1. Grafik perbandingan nilai slump Sumber: Hasil analisis (2022)

## 3.5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian  tekan  beton  dilakukan    pada  saat  beton  berumur  7  hari,  28  hari  dan  56  hari  dengan menggunakan mesin tekan dengan kapasitas  1500 KN. Benda uji yang akan dites adalah berupa silinder dengan diameter 15 cm dan panjang 30 cm sebanyak 3 buah pada umur rendaman 7 hari, 3 buah lagi pada umur rendaman 28 hari dan 3 buah lagi pada umur rendaman 56 hari.
Berdasarkan hasil kuat tekan beton normal rendaman air 7 hari, 28 hari dan 56 hari, dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton No. Beban Luas Kuat Tekan Silinder Kuat Tekan Kubus Konversi 28 Hari Mutu Beton rata-rata (MPa) (P) (A) Fc' = P/A (Kg/cm2) (Kg/cm2) (N) (mm) (N/mm) (Kg/cm2) Umur 7 Hari 1. 19500 1767,85 11,030 132,896 204,455 207,950 2. 20000 1767,85 11,313 136,303 209,697 3. 20000 1767,85 11,313 136,303 209,697 Umur 28 Hari 1. 24500 1767,85 13,859 166,972 166,972 145,390 2. 20000 1767,85 11,313 136,303 136,303 3. 19500 1767,85 11,030 132,896 132,896 Umur 56 Hari 1. 21000 1767,85 11,879 143,119 143,119 136,303 2. 19000 1767,85 10,748 129,488 129,488 3. 20000 1767,85 11,313 136,303 136,303 Sumber: Data Penelitian (2022)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 2 3 T in g g i Sl u m p
Gambar 2. Grafik persentase nilai kuat tekan beton Sumber: Hasil analisis (2022)
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, terjadi penurunan terhadap kuat tekan pada seiringnya lama perendaman  beton,  hal  ini  disebabkan  oleh  air  yang  digunakan  untuk  campuran  dan  perendaman  beton adalah air gambut atau air yang memiliki pH rendah, sehingga mempengaruhi mutu beton rencana. . Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Anggraini (2021, 44 – 55) mengatakan bahwa nilai kuat tekan beton yang menggunakan air Laboratorium Struktur dan Bahan dengan pH 5,00 didapatkan nilai kuat tekan beton yang  lebih kecil  dari  kuat  tekan  rencana,  sedangkan nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  air  yang dapat diminum (pH netral) menghasilkan kuat tekan beton yang lebih besar dari kuat tekan rencana.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil pemeriksaan, sifat fisik agregat sudah memenuhi standar peraturan SNI dan SII, sehingga didapatkan koefisien bahan pekerjaan beton untuk 1 m 3 untuk mutu f’c 20 Mpa yaitu, semen 388,8 kg/m 3 ; air  182,162    lt/m3;  agregat  halus  878,547  kg/m3;  agregat  kasar  1320,291  kg/m3.  Setelah  dilakukan pengujian kuat tekan beton didapatkan kuat tekan beton umur 7 hari rata-rata 207,950 kg/cm2, kuat tekan beton pada umur 28 hari rata-rata 145,390 kg/cm2, kuat tekan beton umur pada 56 hari 136,303 kg/cm2. Penurunan  kuat  tekan  ini  disebabkan  oleh  air  yang  digunakan  untuk  campuran  dan  perendaman  beton adalah air gambut atau air yang memiliki pH rendah.

## 5. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diharapkan  adanya  perhatian  khusus  untuk  pemerintah  terhadap perhitungan pemeriksaan dan perhitungan bahan pekerjaan beton terutama di area Kalimantan Tengah yang memiliki air gambut atau memiliki air dengan pH rendah.

## 6. Daftar Pustaka
[1] Ahmad,  S.  B.  (2018 ).  Investigasi  Pengaruh  Air  Laut  Sebagai  Air  Pencampuran  Dan  Perawatan Terhadap Sifat Beton . INTEK: Jurnal Penelitian, 5(1), 48. https://doi.org/10.31963/intek.v5i1.200
[2] Almufid. (2015). Beton Mutu Tinggi dengan bahan Tambahan . Jurnal Fondasi, 4(2), 81–87.
[3] Anonim,  SNI  03-2834-2000. Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal ,  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta : 2000
[4] Dari, A. W., & Meilawaty, O. (2021). Pengaruh Air Gambut Sebagai Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton Di Kota Palangka Raya. Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan, 5(1), 44-55.
[5] Efendy,  S.  (2023).  Penggunaan  Soda  Ash  Untuk  Peningkatan  Kualitas  Air  Gambut  Pada  Beton. Agregat , 8(1).
[6] Kristoforus. (2015). Analisa Koefisien Bahan Dan Upah Kerja Pada Proyek Pembangunan Rusunawa Btnkolhua  Kupang  Nusa  Tenggara  Timur .  Skripsi.  Malang:  Program  Studi  Teknik  Sipil,  Institut Teknologi Nasional Malang.
[7] Peraturan  Menteri  PUPR  28/PRT/M/2016, Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan Umum.
[8] Peraturan Menteri PUPR 1/PRT/M/2022, Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
207,950 145,390 136,303 0,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Umur 7 Hari Umur 28 Hari Umur 56 Hari K u at T ek an Be to n Umur Beton
[9] Pratiwi,  Reno,  Rahmat,  dan  Suheriah  Mulia  Devi.  (2019). Analisis  Kuat  Tekan  Beton  30  Mpa Menggunakan  Agregat  Lokal  Kalimantan  Timur  (Agregat  Labangka  Dan  Pasir  Kandilo). Program Studi  Magister  Teknik  Sipil  ULM.  https://docplayer.info/184640854-Analisis-kuat-tekan-beton-30- mpa-menggunakan-agregat-lokal-kalimantan-timur-agregat-labangka-dan-pasir-kandilo.html
[10] Prayuda, H., & Pujianto, A. (2018). Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Menggunakan Komparasi Agregat Gamalama,  Agregat  Merapi  Dan  Agregat  Kali  Progo .  Jurnal  Riset  Rekayasa  Sipil,  2(1),  1. https://doi.org/10.20961/jrrs.v2i1.24316
[11] SNI–03-1729-2002. Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung , Badan Standarisasi Nasional, Jakarta : 2002.
[12] SNI-03-2847-2002. Tata  Cara  Perencanaan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung ,  Badan Standarisasi Nasional, Jakarta: 2000.
[13] SNI  03-2834-2000. Spesifikasi  Bahan  Bangunan  bagian  A ,  Badan  Standarisasi  Nasional,  Jakarta: 2000.